una struttura complicata, ed « diventa rapidamente crescente secondo una 

 funzione di 2° grado. 



3X1 



lo. 









































































































































































































































































































































-3- 























7 











Re 



































































/ 







































y 

















C< 





ci tr\ 



U 

































































mi- 



j ta 



fu l 





200 



too 



GOO 



300 



Nel modo identico il metallo si comporta rispetto al potere termo- 

 elettrico. Dai valori ottenuti 



t 94.7 203.4 296.2 395.5 502.1 600.5 670.7 703.0 795.1 861.8 943.7 

 e 218 672 1192 1935 2908 4100 5114 5634 7196 8459 10192. 



dove e indica la f. e. m. rispetto al platino espressa in mikrovolta e Ma 

 temperatura centigrada, si deducono le funzioui: 



e = 68 + 0.8934 / + 0,009643 l 2 tino a 600° 



e = 1500 — 3,837 t + 01382 t* da 795° fino alla fusione. 



Si vede quindi che, analogamente al coefficiente a, anche il potere termoe- 

 lettrico subisce un rapido incremento colla cristallizzazione, avendosi per 

 d 2 e 



-^f un salto dal valore 0193 al valore 0,0276. Inoltre è da notare che 



per il metallo cristallizzato i parametri della funzione (e, t) diventano 

 maggiori. 



Noto un particolare già rilevato da me nel caso delle leghe, e cioè che 

 l'incrudimento anticipa ed estende la zona di trasformazione ( 1 ). Infatti, secondo 



(') Kahmowicz. Punti di trasformazione di alcuni metalli e leghe in rapporto al 



potere emissivo. Raale Accademia Nazionale dei Lincei, voi. XXX, serie 5 a , 2° sem., 

 fase. 5°-6°. pag. 180. 



Rendiconti. 1922, Voi. XXXI, 1° Sem. 47 



